﻿456 Gesammtsitzung 



mittelst Wasser dargestellt, mit dem spec. Gew. 2,2 erhielt 

 durch anhaltendes Weifsglühen ein spec. Gew. 2,301 und dann 

 weiter dem Feuer des Porzellanofens ausgesetzt das spec. Gew. 

 2,291.*) Infusorienerde aus der Lüneburger Haide mit Chlor- 

 wasserstoffsäure und Wasser gereinigt, von dem spec. Gew. 2,2, 

 im Feuer des Porzellanofens das spec. Gew. 2,303. 2 ) Da da- 

 mals der Tridymit noch nicht bekannt war, und man nur von 

 den beiden Zuständen der Kieselsäure, dem amorphen des Opals, 

 und dem krystallinischen des Quarzes, Kenntnifs hatte, so schlofs 

 mein Bruder aus seinen Versuchen, dafs durch blofses starkes 

 Glühen im Porzellanofen der gepulverte Bergkrystali sich in 

 amorphe Kieselsäure umändere, und das spec. Gew. der amor- 

 phen Kieselsäure bis zu 2,3 hinaufgehen könnte. Indessen ist 

 die im Porzellanofen geglühte amorphe Kieselsäure nicht mehr 

 amorph, und der geglühte Quarz noch krystallinisch, da beide, 

 eine Einwirkung auf das polarisirte Licht zeigen und bei ge- 

 kreuzten Nicols heller erscheinen als der verdunkelte Grund, 

 auch nach Beseitigung des Lichts durch reflectirende Flächen. 

 Beide sind ferner in kohlensaurem Natron nur sehr wenig auf- 

 löslich, und da auch das specifische Gewicht ganz überein- 

 stimmend mit dem des Tridymits ist, so ist auch anzunehmen, 

 dafs alle diese Substanzen in der Hitze des Porzellanofens in 

 diesen Zustand übergegangen sind. 3 ) 



J) A. a. 0. S. 16. 



2 ) A. a. O. S. 14. 



3 ) Feuerstein und Hyalith machen scheinbar eine Ausnahme, indem 

 ihr spec. Gew. nach dem Brennen nicht ganz das des Tridymits ist. 

 Feuerstein der Hitze des Porzellanofens ausgesetzt, wurde weifs und 

 mürbe, so dafs er sich leicht im Mörser zerreiben liefs , und sein spec. 

 Gew. war dadurch bis auf 2,237 gesunken*) und beim Hyalith von 

 Waltsch in Böhmen mit einem spec. Gew. von 2,16 — 215 nach Graf 

 Schaffgotsch (er enthält 3 Theile Wasser) stieg das spec. Gew. nur auf 

 2,20.**) Indessen ist der Feuerstein wohl keine ganz reine Kieselsäure, 

 auch betrug sein spec. Gew. im ungeglühten Zustande nur 2,591, und 

 der Hyalith, der sich beim Glühen sehr aufbläht, bildete eine poröse 

 schwammige Masse mit glasartigen Stellen, war also nicht vollständig 

 verändert, und sein spec. Gew. deshalb und auch wohl wegen seiner 



